— 469 — 



Le curve di raffreddamento delle singole miscele mostrano solamente un 

 rallentamento che si può considerare come un arresto durando al più 10-12 

 gradi ; non si può quindi tracciare una seconda curva che indichi il termine 

 della cristallizzazione. 



Le curve di raffreddamento e il diagramma di stato mostrano la com- 

 pleta solubilità ad alta temperatura tra cloruro e bromuro sodico. 



Il raffreddamento delle miscele di concentrazione intermedia venne se- 

 guito fino a 200°, ma non si osservò alcun arresto o rallentamento ulteriore 

 indicante una scomposizione dei cristalli misti a temperature più basse, anche 

 adoperando una massa doppia. 



2.° — Na Br-Na I . 

 Questa coppia ha un comportamento analogo alla precedente: il minimo 

 nelle temperature di cristallizzazione è un po' più accentuato a 645°, 17 gradi 

 più basso del punto di solidificazione dell'ioduro. 



Tabella 2 a , — Na Br-Na I. 



Numero 



°/ 0 in peso 



% molecolare 



Temperatura 

 di 



cristallizzazione 



NaBr 



NaI 



NaBr 



Na I 



1 



0 



100 



0 



100 



662» 



2 



7.5 



92.5 



10.30 



89.70 



652 



3 



15 





20.00 



80.00 



648 



4 



22.5 



77.5 



29.16 



70.84 



645 



5 



30 



70 



38.66 



61.34 



647 



.6 



40 



60 



48.72 



51.28 



655 



7 



55 



45 



63.85 



36.15 



674 



8 



70 



30 



77.02 



22.98 



696 



9 



85 



15 



89.13 



10.87 



721 



10 



100 



0 



100 



0 



748 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Mol. »/„ NaBr 

 Fig. 2. — Na Br-Na I. 



Rendiconti. 1912, Voi. XXI, f Sem. 



